129 
was also ebenfalls zu der Formel ff j fi? führen würde und 
Mn^ 
die Zusammensetzung Von diesem Brauneisenstein kommt da¬ 
her mit dem darunter liegenden überein, nur wird in dem 
stahlgrauen ein grösserer Theil des Eisenoxydes durch Man 
gan vertreten. 
Die oberste Schicht wird dem Ansehen nach durch Eisen¬ 
glanz von gewöhnlicher Beschaffenheit gebildet, jedoch die 
Zusammensetzung entspricht diesem nicht Derselbe ist von 
stahlgrauer Farbe, spiegelnd und bildet meist kugliche Ab¬ 
sonderungen, deren Oberfläche zuweilen mit verschiedenen 
Farben spielt; das Pulver ist dunkelroth, das specifische 
Gewicht nur = 4,6809. Krystalle waren an den vorliegen¬ 
den Exemplaren nicht zu bemerken. 
Bei den Löthrohrversuchen verhält sich das Erz wie Eisen¬ 
oxyd, dem Mangahoxyd beigemengt ist, es decrepitirt aber 
stark und im Kolben erhitzt giebt es ebenfalls Wasser aus. 
Aus dem bei 100° getrockneten Pulver konnte durch an¬ 
haltendes Erhitzen bei 115° noch 1,24 p. C. Wasser ver¬ 
flüchtigt werden. Die Zusammensetzung ist: 
Eisenoxyd 89,64 
Manganoxyd 1*40 
Wasser 5,64 
unlöslicher Rückstand 2,79 
99,47 
letzteren bildet ebenfalls Kieselsäure, welche aber nicht ge- 
latinirte. Nach Abzug dieser besteht das Erz aus: 
Eisenoxyd und Manganoxyd 94,203 
Wasser 5,797 
100,ÖÖÖ~ 
was mithin die Formel ?e« ff giebt. 
Ein Mineral von solcher Zusammensetzung ist von Herr¬ 
mann unter dem Namen Turgit beschrieben worden, jedoch 
stimmen die Angaben , welche Herrmann von diesem macht, 
mit dem von mir untersuchten Eisenstein ganz und gar nicht 
überein, specifisches Gewicht u. s. w. sind ganz verschieden. 
Das von mir untersuchte Erz zeigte keine Spuren von Ver¬ 
witterung und die homogene Beschaffenheit, so wie die 
Verb., d. n. Ver. XVI. Jahrg. Neue Folge. VI. Q 
